( 21 ) 



poudre de couleur grise d'une densité de 7,06 et ne renfermant plus 

 que 0,27 pour 100 d'hydrogène. 



» Traitement de la niobite. — Nous sommes partis, dans ces recherches, 

 d'une niobite de provenance américaine, d'une densité de 0,73. Elle se 

 présentait en cristaux agglomérés assez volumineux et se pénétrant les 

 uns les autres. Elle renfermait : acides niobique et tantalique, 83, 20; 

 fer, 7,58; manganèse, 3,82; elle contenait, en outre, une petite quantité 

 de silice. Cette niobite grossièrement concassée était triée à la main pour 

 éliminer les fragments riches en silice. 



» Le minéral réduit en poudre a été additionné de charbon de sucre, 

 puis aggloméré par pression et chauffé au four électrique 7 à 8 minutes avec 

 un courant de 1000 ampères sous 5o volts. Pendant l'expérience, la totalité 

 du manganèse et la plus grande partie du feretdu silicium sont volatilisées. 

 Il reste une fonte grise de couleur claire, à cassure cristalline, qui contient 

 tout le niobium et le tantale combinés avec le carbone sans graphite libre. 

 Cette fonte renferme de 2,18 à 2,34 de carbone. Chaque préparation per- 

 met d'en obtenir 6oo SI '. 



» Cet alliage est réduit en poudre grossière, puis attaqué par une solu- 

 tion d'acide fluorhydrique pur additionnée d'une petite quantité d'acide 

 nitrique. Après filtration, le liquide est traité par le fluorhydra te de fluorure 

 de potassium, de façon à produire, avec l'acide tantalique, un fluotantalate 

 et, avec l'acide niobique, un fluoxyniobate. On sépare ces deux sels, grâce 

 à leur différence de solubilité, en suivant exactement la méthode assez dé- 

 licate indiquée par Marignac. La petite quantité de fer qui reste dans le 

 fluoxyniobate est précipitée par le sulfhyilrale d'ammoniaque. Le fluoxv- 

 niobate de potassium est ensuite purifié par îles cristallisations successives. 

 Lorsque la chauffe de niobite et de charbon a été bien faite au four élec- 

 trique, la fonte doit fournir, par dissolution dans l'acide fluorhydrique, un 

 liquide incolore. En effet, s'il reste du manganèse, il se forme une solution 

 brune qui est due à l'action de l'acide fluorhydrique sur le carbure de 

 manganèse. 



» Le fluoxyniobate de potassium est ensuite transformé en acide nio- 

 bique qui, après calcination, est tout à fait blanc. 



» Préparation de la fonte de niobium. — Nous avons fait un mélange de : 

 acide niobique 82; charbon de sucre 18, répondant à la formule 



Nb 2 5 +5C = 2Nb + 5CO. 



» Ce mélange, légèrement humecté d'essence de térébenthine, a été 



